Horsorx: Über die Vertheilung des indueirten Magnetismus in Cylindern. 167 
Polabstandes, die am Anfang der Magnetisirungseurve auftrat, ist in 
der Beobachtungsreihe für den Ring angedeutet. Nun ergibt sich aber 
ferner aus meinen Messungen, dass jener schmiedeeiserne Cylinder nur 
einen Grenzfall bildet und dass im allgemeinen der Polabstand bei 
anderen Eisensorten oder anderen Dimensionsverhältnissen am Anfang 
der Magnetisirungscurve viel stärker abnimmt. Ich sehe darin eine 
Bestätigung der Einwände, die Curman', von anderen Gesichtspunkten 
ausgehend, gegen die Verallgemeinerung der Lenmanw’schen Resultate 
erhoben hat. Namentlich werden diese auf die Fälle der Praxis, wo 
die magnetischen Kreise meist nur unvollkommen geschlossen sind, 
nur geringe Anwendung finden. 
Nach den Ergebnissen, die ich für die Cylinder gefunden habe, 
lässt sich ohne weiteres für jeden unvollkommen geschlossenen mag- 
netischen Kreis die Feldstärke angeben, wo das Maximum der Streuung 
auftritt, sobald man die Magnetisirungseurve kennt. Denn hieraus er- 
- gibt sich auch %k' als Function der Feldstärke, und das Maximum von k' 
fällt mit dem Maximum der Streuung zusammen. Allgemein liesse sich 
für jede Feldstärke die zugehörige Streuung numerisch finden, wenn 
es gelänge, für die Vertheilung der Magnetisirung die GrEEn’sche Be- 
rechnung, die von Maxweır? in seinem Lehrbuch weiter ausgeführt 
ist, ohne die beschränkenden Voraussetzungen durchzuführen. Denn 
hiernach ist die Pollänge eines Cylinders im wesentlichen auch von 
dem Magnetisirungscoeffieienten abhängig. 
Ellipsoide. 
Als Anhang theile ich zum Schluss noch einige Beobachtungen 
mit, die an Ellipsoiden vom Dimensionsverhältniss 25 und 10 angestellt 
worden sind. Diese Messungen wurden hauptsächlich deshalb ausge- 
führt, um zu sehen, ob die Pollänge der Ellipsoide für alle Feldstärken 
Constant ist, wie die Theorie es verlangt. 
Folgende Tabelle enthält die Resultate. 
H 
H > A 
Pe äre Totale Temporäre Totale 
a .* *.. 
Magnetisirung Magnetisirung Magnetisirung Magnetisirung 
Ellipsoide von 15cm Länge und 0.6cm Dicke 
Schmiedeeisen Stahl 
0.62 10.11 10.12 0.62 10.18 10.03 
6.14 10.15 10.15 6.15 10.02 — 
a 10.03 10.01 22.8 10.05 10 
6268 9.95 9.99 61.9 10.06 9.99 
82.4 10.03 10.01 109.7 10.07 er 
113 9.81 9.84 170 9.98 . 
en 
1 ‘ 
z P, CuLnans, Wie. Ann. 48, 380, 1893- 
Maxwerr, Lehrbuch; deutsche Ausgabe Bd.2 S. 85. 
15 
Sitzungsberichte 1898. 
